Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 505 



schien, besonders hervorgehoben, und sind die Gefäße dann als »glatt- 

 wandig« bezeichnet. Der immer vorhandenen, aber im nämlichen Holz- 

 kürper nach Menge, Größe und Form oft ungleichen, von den an- 

 grenzenden Elementen vielfach beeinflußten i) Tüpfelung der Gefäße geschieht 

 nur dort Erwähnung, wo es der Charakteristik dienlich sein kann. Meist 

 ist auch des Vorhandenseins oder Fehlens der Thyllenbildung gedacht. 



Die Markstrahlen sind »unkenntlich«, wenn sie auf der Quer- 

 schnittsfläche eines Holzes mit unbewaffnetem Auge nicht deutlich unter- 

 schieden werden können. Was sonst über ihre Größe und die ihrer 

 Zellen und die Ausmaße dieser gesagt wird, gilt zunächst immer von 

 der Erscheinung dieser Dinge im tangentialen Längsschnitt des Holz- 

 körpers. Die Zahlenangaben über die Höhe und, wo es nötig erscheint, 

 auch über die Breite der Markstrahlzellen (I [x = 0,001 mm) beziehen 

 sich auf den betreffenden Durchmesser des Innenraumes (Lumens) der 

 Zellen, also auf den Abstand der einander entgegengesetzten inneren 

 Wandflächen dieser 2). Der im Radialschnitt ersichtlichen Länge der 

 Markstrahlzellen, ist nur ausnahmsweise gedacht; sie wechselt auch im 

 nämlichen Holze und ist ganz allgemein an den Kanten der Markstrahlen 

 geringer als im Inneren dieser. Als »gleichförnug« sind die Markstrahl- 

 zellen dann bezeichnet, wenn sie im radialen Längsschnitt des Holz- 

 körpers keine erheblichen Verschiedenheiten in Größe und Gestalt aufweisen. 



Die sonstigen Angaben bedürfen im Hinblick auf das über den Bau 

 der Laubhölzer pp. 303, 305 schon Gesagte kein'er weiteren Erläuterung. 

 Faserzellen der Holzstränge, bei denen die Frage, ob Tracheiden oder 

 Sklerenchymfasern, offen bleiben sollte, wurden schlechtweg »Holzfasern« 

 genannt. »Kristallkammern« sind Kristallschläuche (siehe p. 294), die 

 durch Querteilung von Strangparenchymzellen (vgl. Fig. 93 Ä bei K) 

 entstanden sind 3). 



1) Vgl. p. 285. — 2) Die Höhe der Markstrahlzellen übertrifft gewöhnlich die 

 Breite derselben, und die letztere ist stets dort am geringsten, wo die Markstrahlzellen 

 zwischen dickwandigen Fasern verlaufen. Sind jene dagegen von Parenchym um- 

 geben, so kann die Breite ihrer Zellen der Höhe dieser nahezu gleichkommen. 



3) Bei der großen Anzahl der technisch verwendeten und hier zu betrachtenden 

 Laubholzarten bietet eine übersichtliche Zusammenstellung dieser nach äußeren oder 

 mikroskopischen Merkmalen, nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Eine solche, sehr 

 sorgfältig bearbeitete und gut verwendbare Zusammenstellung in Form eines analy- 

 tischen Bestimmungsschlüssels (auch für die wichtigsten Nadelhölzer) bringt T. F- 

 Hanausek in Luegers Lexikon der gesamten Technik, II. Aufl., p. 684. Ähnliches 

 versuchten auch Piccioli (I caratteri anatomici per conoscere i principali legnami 

 adoperati in Italia in Boll. dei Laborat. et orto botanico Siena 1906, mit zahlreichen 

 Querschnittsansichten, meist nach Lupenbildern) und K. Wilhelm (Der innere Bau 

 des Holzes und die wichtigsten Nutzhölzer, nach äußeren Merkmalen geordnet, in 

 P. Krais, Gewerblicbe Materialkunde, Bd. I, Hölzer). Vgl. auch R. H artig, Unter- 

 scheidungsmerkmale der wichtigsten in Deutschi, wachsenden Holzarten, IV. Aufl. (1898). 



